205 
piedades del acero, había fijado carbono aumentando de peso, 
y eliminado oxígeno que producía ácido carbónico. 
Sin embargo, Mr. Carou ha hecho una observación muy 
importante sobre la descomposición del óxido de carbono por 
el silicio contenido en el hierro. Ha demostrado que el sili- 
ciuro de hierro, por el cual se haga pasar una corriente de 
óxido de carbono á la temperatura de fusión de la fundición, 
descompone este gas, produciendo sílice que queda en la su- 
perficie, y carbono que se combina con el hierro; de modo 
que la aceración debe ser proporcional á la cantidad de silicio 
que contiene el hierro, y nula cuando el hierro es puro. 
He debido hacer con cuidado la análisis del silicio conte- 
nido en el hierro con el cual había hecho la operación. 
No se han obtenido en 10s r ,29 de hierro sino 0e r ,009 de sílice, 
de la cual el silicio, descomponiendo el óxido de carbono, no 
habría podido hacer depositar más que 0s r , 00356, ó sean 
Os 1 , 00085 de carbono; siendo así que el depósito de carbono 
se ha elevado hasta 0s r ,0048, considerando solo el aumento 
de peso. Se ha analizado este acero, se han calentado 3& r ,016 
por espacio de cuatro horas en una corriente de hidrógeno 
húmedo, y han perdido 0^ r ,01 4; y después de un nuevo trata- 
miento de cuatro horas y media, 0s r ,0015, ó sea para ocho ho- 
ras y media una pérdida total de 0s r ,Q16, que representan 
0s r ,0053 de carbono, en vez de 0s r ,0048 que resultan por el 
aumento de peso. 
Se deduce de estos números, que la influencia del silicio 
sobre la cementación por el óxido de carbono, aunque sea 
muy real, no ha sido en el ejemplar de hierro tratado más 
que en una parte casi insignificante, y por consiguiente que 
es preciso admitir una reacción directa entre el óxido de car- 
bono y el hierro. 
Por lo demás, para desvanecer todas las dudas sobre este 
punto se ha operado sobre hierro puro , preparándole, según 
indica Mr. Peligot, por medio del oxalato de hierro calentado 
en una corriente de hidrógeno. Se han calcinado por espacio 
de tres horas, en presencia del óxido de carbono, ls r ,318 de 
este hierro, que se habia aumentado de 0° r ,0035 ó sea 
0ó rr , 00263, y se ha desprendido constantemente ácido carbó- 
